114 



M. Bourgeois présente les notes suivantes : 



SUR LA PRÉPARATION DES ORTHOSILICATES DE COR ALT ET DE NICKEL 



CRISTALLISÉS 



par M. Léon BOURGEOIS. 



Le présent travail est consacré à la production de quelques 

 silicates métalliques cristallisés : on sait que la plupart des silicates 

 simples sont des orthosilicates M^ Si 0^ ou des bisilicatés M Si 0"*, 

 plus particulièrement des péridots ou des pyroxènes. Plusieurs 

 méthodes ont permis de préparer dans les laboratoires divers termes 

 de ces séries (chaux, magnésie, zinc, manganèse, fer). 



Le procédé opératoire que j'ai employé consiste à chauffer dans 

 un four Perrot, au rouge vif, pendant quelques heures, un mélange 

 intime d'un oxyde métallique avec le chlorure correspondant et un 

 grand excès de silice amorphe. On recueille ainsi un mélange d'un 

 silicate (le plus acide qui puisse prendre naissance dans ces condi- 

 tions) avec l'excès de silice non attaquée ; ce mélange est parfaitement 

 exempt d'oxyde libre. Il suffit alors de faire digérer le tout avec une 

 lessive alcaline concentrée pendant quelques heures, afin de dissou- 

 dre la silice libre, puis de laver à grande eau ; on recueille ainsi un 

 résidu formé du silicate pur non attaqué. 



Orthosilicate de cobalt. — En procédant ainsi, on prépare une 

 poudre d'un beau violet, ayant pour densité 4,63. Au microscope, 

 elle se montre entièrement constituée par des petits cris.taux violet 

 foncé, non dichroïques, possédant des formes cristallines et des 

 propriétés optiques semblables à celles du péridot. La matière fait 

 très aisément gelée aux acides. L'analyse a été faite en attaquant 

 par l'acide chlorhydrique, séparant et pesant la silice, ajoutant à la 

 liqueur filtrée de l'acide sulfurique et pesant l'oxyde de cobalt à 

 l'état de sulfate. On a trouvé ainsi les résultats suivants : 



Calculé 

 Trouvé. pour 2 Co 0, Si 0^. 



Trotoxyde de cobalt. . . 71,6 71,43 



Silice 28,0 28,57 



99,6 100,00 



Orihosilictate de nickel.— De même, on prépare ce sel sous forme 

 d'une poudre d'une belle nuance jaune verdâtre, ayant pour densité 

 4,85. Au microscope, la substance apparaît entièrement formée de 



